## http://jurnal.polimdo.ac.id/
Copyright © 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, w              which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

## Jurnal TEKNIK SIPIL TERAPAN

## Kapasitas Lentur Beton Berserat Abaca
Herman Tumengkol 1 , Reiner Tampi 2 , Wellem Toad 3 , Nixon Mantiri 4
Program Studi Konstruksi Bangunan Gedung, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado 1,2,3,4
E-mail: tumengkolherman@yahoo.co.id

## Abstrak
Studi  penelitian  ini  membahas  tentang  kapasitas  lentur  balok  beton  tanpa  tulangan menggunakan serat abaca terhadap balok beton normal. Metode pencampuran beton berserat abaca  yang  digunakan  dalam  pencampuran  ini  adalah  metode  pencampuran  kering. Penambahan serat abaca untuk campuran beton dilakukan dengan  komposisi serat abaca 0%, 0,15%, 0,20%, 0,25% dengan panjang serat 50 mm. Benda uji dengan dimensi lebar 100 mm x tinggi 100 mm dan panjang 400 mm, diuji setelah benda uji mencapai umur 28 hari pada alat Universal Testing Machine (UTM) dan dievaluasi melalui standart ASTM dalam pengujian kuat lentur.  Kapasitas  kekuatan  lentur  pengaruhi  oleh  volume  serat  dimana  volume  serat  sampai batas  tertentu  akan  memberikan  kuat  lentur  yang  optimal.  Hasil  yang  didapat  dari  campuran beton  berserat  abaca  untuk  uji  lentur  balok  berserat abaca  dengan  panjang serat  50  mm  dan volume serat 0,15% merupakan hasil yang terbaik dimana terjadi peningkatan sebesar 40,19 % terhadap balok beton normal.
Kata kunci: Beton normal, serat abaca, uji lentur

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  konstruksi  dewasa  ini  menuntut  adanya  peningkatan  kualitas beton  yang  lebih  baik,  lebih  kuat,  dan  lebih  awet.  Beton  normal  yang  sering  dipakai  saat  ini menurut  SNI  2847-2019  memiliki  berat  2200-2500  kg/m 3 .  Komposisi  campuran  pembetuk beton  terdiri  dari  semen,  agregat  kasar,  agregat  halus,  air  dan  bahan  tambah  bila  diperlukan. Material  yang  dipakai  harus  dihitung  terlebih  dahulu (mix  design), agar  mudah  dalam pengerjaannya dan mendapatkan kekuatan sesuai yang direncanakan (Tjokrodimulyo, 1996).
Untuk  meningkatkan  daktilitas  dan  kuat  lentur  beton,  dapat  ditambah  dengan  bahan tambah serat (fiber) yang disebut beton serat ( (fibre reinforced concrete) . Dengan penambahan serat  pada  campuran  beton  akan  berpengaruh  baik  terhadap  sifat  dari  beton  itu  sendiri.  Dari hasil pengujian Suhndro (1992) menyatakan bahwa dengan pemberian serat ke dalam campuran beton akan berpengaruh terhadap penurunan kelecakan (workability) yang cukup maksimal. Hal yang perlu diperhatikan agar hasil optimal dapat tercapai adalah panjag serat dan diameter serat.
Hasil  penelitian  Sayed  (2014)  diperoleh  yaitu  penambahan  serat  fiber  dalam  adukan beton  akan  berpengaruh  terhadap  kekakuan  dan  mengurangi  nilai  lendutan  (defleksi)  yang terjadi.

## 2. DASAR TEORI

## 2.1 Serat abaca (abaca fiber)
Abaca (musa  textillis  nee) ,  merupakan  tumbuhan  alami  yang  termasuk family musacease (tanaman  pisang),  tanaman  ini  mulai  dipakai  tahun  1519  di  negara  Filipina. Tumbuhan  pisang  abaca  ini  merupakan  tanaman  pisang  yang  tidak  menghasilkan  buah  atau disebut  pisang  jantan  (tidak  menghasilkan  buah).  Serat  tanaman  pisang  tahan  terhadap  air garam, sehingga banyak juga digunakan untuk produksi tali kapal (Sudjendro, 1999).
Dengan  perkembangan  teknologi  dibidang  rekayasa  material  saat  ini,  maka  berbagai terobosan untuk menciptakan material-material yang berkualitas tinggi serta ramah lingkungan. Penambahan  bahan  tambah  serat  di  dalam  adukan  beton  disebut  beton  serat (fibre  reinforced concrete) .  Bahan  serat  dapat  berupa  serat  asbestos,  serat  plastik (poly-propyline) ,  serat  kaca (glass) ,  serat  kawat  baja,  serat  tumbuh-tumbuhan  seperti:  abaca,  rami,  sabut  kelapa,  bambu, ijuk. Serat abaca adalah serat yang terkuat dari semua serat alami lainnya dengan kekuatan tarik yang tinggi  dan  kekuatan lipat, daya apung, porositas tinggi, ketahanan terhadap kerusakan air asin, dan panjang serat 2 - 4 meter. Pada Tabel 1, dapat dilihat tentang perbandingan sifat fisik dari abaca dengan serat alam lainnya (Vijayalakshmi, 2014).
Tabel 1. Perbandingan sifat fisik serat abaca dengan serat alami lainnya
Physical properties Abaca Hemp Jute Sisal Linen Cotton Density (g/cm³) 1,5 1,48 1,46 1,33 1,4 1,54 Fibre length 2-4 mtr 1-2 mtr 3-3,5 mtr 1 mtr  Up to 90 cm 10-65 mm Fibre diameter (microns)  150-260 16-50 60-110 100-300 12-60 11-22 Tensile strength (N/m²) 980 550-900 400-800  600-700 800 400 Elongation 1,1% 1,6% 1,8% 4,3% 2,7-3,5% 3-10% Moisture regain 5,81% 12% 13,75% 11% 10-12% 8,5% Young's  modulus (GPa) 41 30-60 20-25 17-22 50-70 6-10

## 2.2 Uji kekuatan lentur
Benda  uji  balok  beton  diuji  lentur  menggunakan  mesin  kompresi  berkaitan  dengan defleksi  sesuai  standart  ASTM  C293-2019.  Defleksi  benda  uji  dicatat  dengan  dua  LVDT (Linear  Voltage  Displacement  Transducers) .  Kedua  LVDT  dipasang  di  samping  pertengahan bentang untuk merekam perpindahan vertikal benda uji balok tersebut. Setelah mencapai beban maksimum,  benda  uji  menunjukkan  kegagalan  dengan  retak  menjadi  dua  segmen.  Nilai  dari modulus rupture dihitung menggunakan rumus berikut:
(1)
Dimana R adalah modulus  rupture di  ukur  dalam  satuan  mega  Pascal  (MPa), P adalah  beban maksimum  pada  saat  kegagalan  benda  uji  yang  ditunjukkan  oleh  mesin  uji  dalam  satuan Newton  (N), L ,  adalah  panjang  benda  uji  antara  dua  tumpuan  dalam  satuan  milimeter  (  mm) sedangkan b ,  dan d adalah  lebar  dan  kedalaman  masing-masing  benda  uji  dinyatakan  dalam satuan mm.

## 2.3 Beton berserat (fiber reinforced concrete)
Beton  bertulang  berserat  ( fibre  reinforced  concrete )  didefinisikan  sebagai  bahan  beton yang  dibuat  dari  bahan  campuran  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air  dan  sejumlah  serat ( fiber ) yang tersebar secara acak dalam matriks campuran beton segar (Hannant, 1978). Jenis-jenis serat menurut ACI :
a. Serat-serat logam, seperti serat baja karbon atau serat baja tahan karat b. Serat-serat sintetis ( acrylic, aramid, nylon, polyester, polypropylene, carbon ) c. Serat-serat gelas ( glass fibre ) d. Serat-serat alami (ijuk, rami, ampas kayu, jerami, sisal, sabut kelapa, abaca)

## 2.4 Perilaku beton berserat
Beton berserat berprilaku yang ditentukan oleh hal-hal yaitu:
a) Sifat-sifat fisik serat dan matrix
Penentukan  kemampuan  bahan  serat  berhubungan  dengan  sifat  fisik  serat,  matrik  dan kekuatan lekatan diantara keduanya. Tegangan rata-rata serat umumnya berilai dua sampai tiga  kali  lebih  besar  dari  tegangan  runtuh  matrix,  hal  ini  akan  menyebabkan  beton  retak sebelum kuat tarik maksimum serat tercapai.
b) Pengaruh Panjang dan Diameter Serat.
Perbandingan antara panjang dan diameter serat (aspek ratio) akan  mempengaruhi  lekatan antara serat dengan matrik. Serat dengan rasio l/d > 100 mempunyai lekatan dengan beton yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  serat  yang  pendek  dengan  rasio  l/d  <  50.  Menurut Hannant  (1978),  hasil  pengujian  untuk  l/d  <  50  menyebabkan  serat  akan  lebih  mudah tercabut  dari  beton.  Peningkatan  aspek  rasio  serat  akan  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap kekuatan tarik maupun lentur beton, sama halnya dengan penambahan volume serat ke dalam campuran beton.
c) Ukuran maksimum matrik
Ukuran  maksimum  matrik  akan  mempengaruhi  distribusi  dan  kuantitas  serat  yang  dapat masuk ke dalam komposit. Dari pengujian diperoleh rata-rata ukuran agregat partikel ±10- 30  mikron,  sedangkan  ukuran  agregat  maksimum  agregat  untuk  adukan  5  mm.  Agregat dalam komposit tidak boleh lebih besar dari 20 mm dan disarankan lebih kecil dari 10 mm, yang  bertujuan  agar  serat  dapat tersebar  dengan  merata.  Untuk  menghindarkan  terjadinya rongga, pada benda uji disarankan untuk memakai bahan pengisi (agregat campuran) paling sedikit 50 % dari volume beton.
d) Perilaku sifat mekanik beton berserat
Parameter yang diperoleh dari pengujian tekan terhadap beton berserat antara lain: modulus elastisitas,  beban  hancur  maksimum.    Dari  hasil  pencatatan  defleksi  diperoleh  nilai regangan  yang  terjadi  pada  saat  beban  maksimum  dan  perilaku  kurva  beban  (P)  dengan defleksi  ( δ )  atau  perilaku  kurva  tegangan-regangan.  Perubahanmodulus  elastisitas  akibat penambahan serat sangat kecil. Penambahan serat pada beton  normal  dapat meningkatkan tegangan  pada  beban  puncak.  Beton  berserat  menyerap  energi  yang  lebih  besar  daipada beton  normal  sebelum  hancur  ( failure ).  Peningkatan  terhadap  daktilitas  dengan penambahan  serat  pada  beton  normal  tergantung  pada  beberapa  faktor  seperti  :  geometri serat,  volume  fraksi  serat  dan  komposisi  bahan  penyusun  matrik  sendiri.  Peningkatan volume  serat  dapat  meningkatkan  kapasitas  peningkatan  energi.  Peningkatan  penyerapan energi  ini  terjadi  hanya  pada  batasan  0  –  0,7  %  volume  fraksi,  apabila  kandungan  serat dinaikkan  lagi  sehingga  fraksinya  menjadi  lebih  besar  dari  0,7  %,  maka  kenaikan  energi yang  terjadi  tidak  terlalu  besar.  Beton  bermutu  tinggi  lebih  getas  ( brittle )  dibandingkan dengan beton normal, dan dengan penambahan serat dihasilkan beton yang lebih daktail.
e) Mekanisme kontribusi serat terhadap beban lentur
Dalam aplikasinya, beton berserat lebih banyak digunakan sebagai  elemen penahan beban lentur  dibandingkan  penahan  akibat  beban  lainnnya.  Hasil  percobaan  menunjukan peningkatan kuat lentur lebih tinggi daripada kuat tekan atau kuat tarik belah. Peningkatan kuat  lentur  sangat  dipengaruhi  oleh  volume  fraksi  dan  aspek  rasio  serat.  Peningkatan volume  fraksi  sampai  batas  tertentu  akan  meningkatkan  kuat  lentur  beton,  demikian  pula dengan aspek rasio serat.
f) Daktilitas ( flexural toughness )
Salah  satu  alasan  penambahan  serat  pada  beton  adalah  untuk  menaikkan  kapasitas penyerapan  energi  dari  matrik  campuran,  yang  berarti  meningkatkan  daktilitas  beton. Penambahan  daktilitas  juga  berarti  penambahan  perilaku  beton  terhadap fatigue dan impact .

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  studi  eksperimental  laboratorium  yang didasarkan pada perkuatan desain campuran beton  menggunakan serat abaca dengan pengujian lentur balok beton.

## 3.1 Proporsi campuran
Proporsi campuran pada Tabel 2 didasarkan pada sifat fisik yang ditetapkan dari bahan sesuai standart SNI 4431-2011 dan spesifikasi  menggunakan dasar desain metode berat.
Tabel 2. Proporsi Campuran Benda uji Benda uji Air/Semen Agregat Pasir Semen Air Serat (bh) (%) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) NC-00-000 9 0,6 26,7 16,1 10,2 6,3 3,56 FC-50-0,15 3 0,6 26,7 16,1 10,2 6,3 7,07 FC-50-0,20 3 0,6 26,7 16,1 10,2 6,3 5,86 FC-50-0,25 3 0,6 26,7 16,1 10,2 6,3 5,29

## 3.2 Desain benda uji
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen  di laboratorium.  Metode  campuran  beton  berserat  abaca  dilakukan  dengan  metode  pencampuran kering.  Untuk  dimensi  benda  uji  balok  dengan  ukuran  100  mm  x  100  mm  x  400  mm  untuk pengujian lentur dengan jumlah sampel balok 18 benda uji.

## 3.3  Pengujian karakteristik agregat
Pengujian  karakteristik  agregat  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengetahui  apakah agregat  kasar  dan  halus  yang  akan  digunakan  untuk  pengecoran  sudah  memenuhi  spesifikasi berdasarkan  Suhendro  (1992)  untuk  pembuatan  benda  uji.  Jenis  pengujian  yang  dilakukan diantaranya  adalah  analisa  saringan,  berat  jenis  dan  penyerapan  air,  berat  volume  dan  rongga udara,  kadar  air,  kadar  lumpur,  dan  kadar  organik.  Pada  Tabel  3  dimana  setiap  pengujian dilakukan dengan metode berdasarkan Suhendro (1992).
Tabel 3. Metode Pengujian Karakteristik Agregat
Pengujian Metode pengujian Agregat halus Agregat kasar Analisa saringan SNI 03-1968-1990 Berat jenis dan penyerapan air SNI 03-1970-1990 SNI 03-1969-1990 Berat volume dan rongga udara SNI 03-4804-1998 Kadar air SNI 03-1971-1990 Kadar lumpur SNI 03-4142-1996 Kadar organik SNI 03-2816-1992

## 3.4 Penyiapan serat
Proses  penyiapan  serat  abaca  dilalukan  secara  manual  menggunakan  tangan,  dipotong menggunakan  gunting  dengan  panjang  serat  50  mm  yang  akan  dicampurkan  ke  dalam  beton segar dangan volume serat 0,25 % dari berat beton.
Gambar 1. Serat abaca dengan panjang 50 mm

## 3.5 Metode campuran kering beton menggunakan serat abaca
Penelitian  proses  pencampuran  kering  dilakukan  dengan concrete  mixer (mesin pengaduk  beton)  dimana  untuk  mendapatkan  mutu  beton  yang  baik,  pelaksanaan  di  lapangan harus baik dan benar. Langkah-langkah pembuatan benda uji adalah sebagai berikut :
1. Alat-alat  yang  akan  digunakan  dibersihkan  terlebih  dahulu,  kemudian  menimbang  bahan-bahan yang akan digunakan sesuai dengan komposisi hasil mix design.
2. Menimbang  semen,  serat  abaca,  agregat  kasar  dan  halus,  dan  air  yang  telah  ditentukan dengan mix design sebelum dimasukkan ke dalam concrete mixer.
3. Menyiapkan concrete  mixer dimana concrete  mixer terlebih  dahulu  dibasahi  dengan  air agar  ketika  pencampuran  dilakukan,  komposisi  air  yang  telah  dihitung  tidak  berkurang akibat penyerapan dinding concrete mixer . 4. Lalu  masukkan  agregat  kasar,  agregat  halus,  semen,  dan  serat  abaca,  masing-masing  1/3 bagian, aduk hingga bahan tersebut tercampur secara merata.
Gambar 2. Pencampuran serat abaca ke dalam concrete mixer
5. Masukkan  air  lalu  putar mixer selama  3  menit  kemudian  tunggu  hingga  menghasilkan campuran beton yang homogen.
6. Setelah  tercampur  rata,  dilakukan  uji slump untuk  mengukur  tingkat workability adukan. Selanjutnya  adukan  beton  dituangkan  ke  dalam  cetakan  balok,  lalu  ditumbuk  pada  semua sisi beton dan digetarkan sehingga beton menjadi padat dan rongga udara didalam cetakan keluar, kemudian ratakan permukaan beton balok tersebut.
7. Diamkan  selama  24  jam,  lalu  cetakan  dibuka  kemudian  dilakukan  perawatan  beton ( curing ).

## 3.6 Pengujian kuat lentur
Pengujian  kuat  lentur  beton  dilakukan  menggunakan  mesin  UTM  ( Universal  Testing Machine )  dengan  kapasitas  1000  kN,  pengujian  kuat  lentur  dilakukan  berdasar  (ASTM  C278- 2015). Prosedur pengujian kuat lentur adalah sebagai berikut:
1. Mengangkat  sampel  beton  dari  bak  perendaman  yang  telah  mencapai  umur  pengujian,  lalu diamkan sampel beton untuk beberapa saat hingga kering permukaan lalu timbang sampel.
2. Buat garis melintang sebagai tanda dan petunjuk titik perletakan dan titik pembebanan.
3. Nyalakan mesin uji tekan beton yang telah dipersiapkan.
4. Tempatkan benda uji yang sudah diberi tanda diatas dua perletakan sedemikian hingga tanda untuk tumpuan yang dibuat pada benda uji yang berjarak 300 mm tepat pada pusat tumpuan dari  alat  uji.  Atur  sedemikian  rupa sehingga  pada  saat  beban  diberikan  kedua  titik  penekan jatuh ditengah-tengah sampel. Jarak antar titik penekan sebesar 100 mm.
5. Setelah posisi sampel terpasang dengan baik, lakukan pengujian.
6. Hentikan pembebanan  dan  catat beban  maksimum  yang  dicapai  ketika terjadi patahan pada benda uji
7. Catat hasil pengujian lalu lakukan percobaan setiap sampel dengan cara yang sama.
Gambar 3. Pengujian kuat lentur balok

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil pengujian karakteristik agregat
Pemeriksaan  agregat  untuk  pembuatan  beton  serat  abaca  dilakukan  di  Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado. Pengujian agregat berupa agregat kasar (kerikil) ukuran 10 mm – 20 mm dan agregat halus (pasir). Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 4.
LVDT 25 Baja silinder Magnetic stand Plat baja
Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Agregat
No. Jenis pengujian Agregat halus  Agregat kasar  Satuan 1 Kadar Lumpur 4.65 0.38 % 2 Berat Jenis a. BJ Semu 2.35 2.98 - b. BJ SSD 2.28 2.83 - c.  BJ Kering oven 2.31 2.75 - d.  Penyerapan air 1,42 2.85 % 3 Berat Isi a.  Padat 1.81 1.83 Kg/liter b.  Lepas 1.78 1.80 Kg/liter 4 Kadar Organik No.2 - - 5 Keausan - 23.24 % 6 Modulus Kehalusan 2.66 - - 7 Modulus Kekasaran - 7 -

## 4.2 Hasil pengujian kapasitas lentur
Setelah  mencapai  usia  curing  yang  diinginkan  (28  hari)  dari  benda  uji  beton  yang berbeda  dengan  berbagai  panjang  dan  proporsi  serat,  benda  uji  dikeluarkan  dari  kolam rendaman dan menjalani serangkaian pengujian yang sesuai standart (Magdamo, 1998). Tabel 5 menunjukkan  hasil  pengujian  kapasitas  lentur  balok  normal  dan  balok  beton  dengan penambahan serat abaca.
Tabel 5. Hasil Pengujian Kapasitas Lentur Balok Normal Dan Balok Berserat Abaca
Volume serat  Panjang serat Kapasitas lentur beton normal  (MPa) Kapasitas lentur Beton Serat  (MPa) 0.15 % 50 mm 3,01 4,18 3,68 4,92 3,35 4,98 Rata-rata 3,35 4,69 Persentase (+) 40,19 % 0.20% 50 mm 3,63 3,96 3,23 4,11 3,71 3,64 Rata-rata 3,52 3,90 Persentase (+) 10,77 % 0.25 % 50 mm 2,27 1,47 2,34 1,91 2,51 1,91 Rata-rata 2,37 1,76 Persentase (-) 34,52 %
Dari Tabel 5 hasil pengujian pada variasi beton dengan penambahan serat abaca dengan panjang serat 50 mm di atas dapat dilihat bahwa untuk variasi penambahan serat 0,15 % dengan panjang serat 50 mm menghasilkan nilai kapasitas lentur  rata-rata sebesar 4,69 MPa sedangkan pada variasi beton dengan penambahan serat 0,20% dengan panjang serat 50 mm menunjukkan
nilai  kapasitas  lentur  rata-rata  sebesar  3,90  MPa.  Kemudian  untuk  variasi  beton  dengan penambahan serat 0,25% dengan panjang serat 50 mm menunjukkan nilai  kapasitas lentur rata- rata sebesar 1,76 MPa. Pada panjang serat 50 mm dengan penambahan serat 0,15% mengalami kenaikan nilai kapasitas lentur sebesar 40,19 % dari nilai kuat lentur beton normalnya.
Gambar 4. Hasil pengujian kapasitas lentur
Beton  normal  sendiri  terdiri  dari  tiga  variasi  beton  normal  bergantung  pada  variasi volume serat abaca yang dicampurkan ke beton. Hal ini disebabkan  karena adanya penyerapan air  oleh  serat  sehingga  pada  saat  pengecoran  volume  air  dari mix  design di  tambah  sesuai dengan penambahan air pada pengecoran beton menggunakan serat abaca .
Berdasarkan  hasil  pengujian  kapasitas  lentur  dapat  dilihat  pada  Gambar  4,  dimana kekuatan lentur beton serat abaca sangat dipengaruhi oleh panjang dan volume serat. Dari Tabel 5  dapat  dilihat  perbandingan  hasil  nilai  kapasitas  lentur  antara  beton  normal  dengan  beton dengan  penambahan  serat abaca  dimana  untuk  kapasitas  lentur  variasi  panjang  50  mm  dengan penambahan  serat  0,15%  merupakan  hasil  yang  terbaik  dimana  terjadi  peningkatan  sebesar 40,19 % dari beton normal.

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan serat abaca pada proses campuran beton yang  dimanfaatkan  sebagai  perkuatan  pada  beton  dan  dievaluasi  melalui  uji  lentur,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Kapasitas  lentur  beton  serat  abaca  untuk  variasi  panjang  50  mm  dengan  penambahan  serat 0.15% merupakan hasil yang terbaik dimana terjadi peningkatan sebesar 40,19 % dari beton normal.
2.  Peningkatan  kapasitas  lentur  sangat  dipengaruhi  oleh  volume  serat  dimana  penambahan volume serat sampai batas tertentu akan memberikan kuat lentur beton yang optimal.

## 6. SARAN
Penelitian beton yang menggunakan serat abaca sebagai bahan tambah sebaiknya menggunakan bahan  tambah  lainnya  seperti  superplasticizer  agar  variasi  serat  abaca  dapat  dibandingkan

## dengan hanya satu variasi beton normal

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Laboratorium  Bahan  Jurusan  Teknik  Sipil Politeknik  Negeri  Manado  dan  Laboratorium  Struktur  dan  Bahan  Departemen  Teknik  Sipil Fakultas  Teknik  Universitas  Hasanuddin,  yang  turut  berkontribusi  dalam  penulisan  artikel  ini. Demikian  juga  kepada  Politeknik  Negeri  Manado  atas  dana  penelitian  internal  melalui  skema penelitian mandiri tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
ACI  Committee  544,  (1997).  State-of-the-Art  Report  on  Fiber  Reinforced  Concrete, ACI 544.1R-96 , American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan. ASTM C293M, (2016). Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam With Center-Point Loading)
ASTM  Standards,  (2015). Standard  Test  Method  for  Flexural  Strength  of  Concrete  (Using Simple  Beam  with  Third-Point  Loading) ASTM  C78/C78M-15a.  ASTM  International, West Conshohocken, PA.
Hannant, D.J., (1978), Fiber Cements and Fiber Concretes, Chicester : John Wiley & Sons. Magdamo,  R.V.  (1998). An  Analysis  of  the  Abaca  Natural  Fiber  in  Reinforcing  Concrete Composites  as  a  Construction  Material  in  Developing  Countries ,  University  of  Northern Iowa, Cedar Fall, University Microfilms International, 1998.
Sayed M., (2014), Investigation  on the possible application  of Natural fibres  (Abaca fibres) as reinforcement  in  concrete  to  create  ductility, Department  of  Materials  and  Environment, Delft University of technology , May, 2014. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  (2011). Cara  Uji  Kuat  Lentur  Beton  Normal  Dengan  Dua Titik Pembebanan . SNI 4431-2011. Badan Standarnisasi Nasional. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  (2019). Persyaratan  Beton  Struktural  Untuk  Bangunan Gedung . SNI 2847-2019. Badan Standarnisasi Nasional. Sudjendro.  (1999).  Abaca (Musa  textilis  Nee):  Potensi,  pola  pengembangan  dan  Masalahnya.
Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri , Vol. 5 No.3
Suhendro  B.  (1992). Ketahanan  Kejut  (Impact  Resistance)  Beton  Fiber  Lokal  Dan Kemungkinan Aplikasinya Pada Struktur  – Struktur Sabo Untuk Penanggulangan Bahaya Gunung Berapi , PAU Ilmu Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Tjokrodimulyo K. (1996). Teknologi Beton , Penerbit Nafiri, Jakarta. Vijayalakshmi,  2014.  Abaca  Fiber.  Sumber: Transactions  on  engineering  and  sciences Vol.2, Issue 9, September.